( i4i ) 



attaque, qui ne doit se faire que sur de petites quantités de matière. Si la 

 température s'élève, les borures produits entrent en effet en dissolution. 



» Dès que le, dégagement des vapeurs rutilantes est terminé, on sépare 

 par décantation le résidu inaltaqué, on lave à l'eau, et l'on sèche. On 

 obtient ainsi des cristaux noirâtres souillés d'une quantité plus ou moins 

 grande d'impuretés. Après avoir séparé les cristaux à l'aide d'un tamis, on 

 soumet ces derniers à une purification par la potasse fondue au creuset 

 d'argent. 



» On emploie de la potasse ordinaire, non déshydratée, et il est impor- 

 tant que la température ne s'élève pas beaucoup au-dessus du point de 

 fusion de l'alcali. En ayant soin d'agiter au moyen d'une spatule, une 

 demi-heure de chauffe suffit le plus souvent pour dissoudre tout ce qui est 

 amorphe. Les cristaux sont ensuite lavés à l'eau, puis à l'acide azotique 

 étendu, puis à l'eau bouillante, enfin séchés à iSo". 



» Les cristaux ainsi obtenus sont noirs et doués d'un grand éclat; ils 

 paraissent à l'œil nu, et même au microscope, être d'une parfaite homogé- 

 néité. Ils renferment cependant deux combinaisons différentes de bore et 

 de silicium, ainsi que nous avons pu nous en assurer par une longue série 

 d'analyses. 



» Il nous a été tout à fait impossible de faire aucune séparation par la 

 méthode des densités, mais en utilisant l'action de différents réactifs, nous 

 avons pu, dans ce mélange, détruire l'un ou l'autre des deux borures. C'est 

 ainsi qu'en traitant le mélange brut des deux composés par un grand excès 

 d'acide nitrique à l'ébullition, il ne reste qu'un seul borure dont la formule 

 devient constante et répond au symbole SiB'. Au contraire, en fondant le 

 mélange avec de la potasse, celte fois bien déshydratée, et à une teni])é- 

 rature élevée, on détruit ce premier composé et l'on obtient un autre bo- 

 rure dont la formule SiB" devient aussi constante. Ce dernier corps se 

 trouve en quantité plus grande que le précédent (80 à 90 pour 100). 



>) Propriétés. — Ces deux nouveaux borures de silicium appartiennent 

 à cette série de corps dont nous parlions précédemment et dont lesiliciure 

 et le borure de carbone étaient jusqu'ici les seuls représentants. 



» Ainsi que ces deux composés ils sont d'une' très grande dureté, ils 

 rayent avec facilité le cristal de roche et même le rubis le plus dur. Nous 

 pensons que ces composés sont moins durs que le borure de carbone, car 

 ils n'ont pas donné de stries sur la surface bien polie d'un diamant. Nous 

 devons faire remarquer cependant que nous n'avons pas essayé de tailler un 

 diamant avec cette poudre sur une meule d'acier. 



